-14- 



Mineralogie. 



wiederzufinden, von der man gewöhnlich redet. Es folgt eine Beschreibung 

 der Eisenoxydhydrat-Mineralien. 



Goethit. Rhombisch, a : b : c = 0,90—0,92 : 1 : 0,600—0,605; Dichte 

 4,28 + 0,01 ; prismatisch, blätterig, faserig, nach c gestreckt, vollkommen 

 spaltbar nach b, gut nach a. « = 2,26; ß = 2,394; 7 = 2,400 (nach 

 E. T. Larsen, unveröffentlichte Mitteilung « Li = 2,21 ; ß Li = y Li = 2,33 

 — 2,35). Dunkelorangegelb in feinem Pulver. Pleochroismus orangegelb- 

 braun in dickeren Körnern. Für rot ist « = b ; ß — a ; y — c ; für blaues 

 Licht tx = b ; ß = c; y = a. ß = y für l = 610 — 620^. Absorption 

 im weißen Lichte a > c b. Faseriger Goethit zeigt wenig konstante 

 physikalische und chemische Eigenschaften. Mikroskopisch homogen, aber 

 mit kleineren Brechungsindizes; Interferenzfiguren verworren, oft einachsige, 

 zufällig orientierte Aggregate mit a> — 2,33 und e = 2,40, Absorption 

 parallel der Längsrichtung am stärksten. Parallelfaserige Aggregate zeigen 

 dagegen y = 2,40; ß zwischen 2,40 und 2,33 variabel; a zwischen 2,33 

 und 2,26. Die wahrscheinlich in dünnen Häutchen zwischen den Fasern 

 eingelagerten Verunreinigungen beeinflussen das optische Verhalten. 



Limonit. Die porösen, oft traubigen oder dichten lassen sich 

 mikroskopisch schwer bestimmen. Brechungsindex ca. 2,00— 2,10; Doppel- 

 brechung gewöhnlich stark, aber ungleichmäßig, manchmal auch nur ca. 0,04 

 wie bei Goethit, so in zylindrischen Krusten um Stalaktite und sphäroidale 

 Aggregate. Oft etwas „splittrig", dann dem Goethit ähnlich. 



Lepidokrokit wird von Lacroix vom Goethit unterschieden. 

 Zemjatschensky (Zs. Krist. 20. 183) unterscheidet noch einen Hydrogoethit, 

 der mehr Wasser als Goethit enthalten und dem Lepidokrokit nahestehen 

 soll. Kristallographische Messungen von Cesaro-Abraham (Bull. Acad. 

 Belg. 1903. 178). Die Verf. fanden, daß in der Tat bei gleicher Zusammen- 

 setzung wie Goethit dennoch der Lepidokrokit von ihm gänzlich ver- 

 schieden ist. Rhombisch ; a : b : c = 0,43 : 1 : 0,64 ; Dichte 4,09 + 0,04. 

 Habitus dünntafelig nach {100}, nach c etwas gestreckt, auch blätterige 

 dünne Aggregate. Spaltbarkeit nach (010) vollkommen, nach (001) weniger 

 gut, nach (100) gut. Strich dunkelorange, a = 1,94; ß = 2,20; y = 2,51 ; 

 « = b; ß = a; y = c. — 2V = 83°, Achsendispersion gering. Pleo- 

 chroismus in dicken Körnern : « = hellgelb ; ß = dunkelorangerot; y = noch 

 dunkler ; in dünnen Präparaten a fast farblos oder gelblich, ß und y 

 orangerot. 



Turgit. Das wasserhaltige faserige Eisenoxyd läßt sich nicht scharf 

 definieren; manche Arten haben primäre Strukturen (divergent-faserig), 

 andere sind Pseudomorphosen. Abgelöste Splitter haben parallele Aus- 

 löschung, negativen Charakter der Längsrichtung und wahrscheinlich negativ- 

 einachsigen Charakter. Brechungsindizes (in Mischungen von Schwefel, 

 Jod, Arsen, Selen und Tellur nach Larsen bestimmt): a (oder s) — 2,3 — 2,6^ 

 ß und y (oder a>) = 2,5—2,7; in feinem Pulver erkennt man hellere Farben- 

 töne als bei Hämatit, etwas mehr orange. Dichte (bei einem Gehalt 

 von 4 — 6 % H 5 0) : ca. 4.7. — Pseudomorphosen von Turgit nach faserigem 

 Goethit, durch Entwässerung gebildet, oder nach Magnetit, durch Oxy- 



